PARTIE MATHÉMATIQUE. Xll] 



suffisamment déterminée par des expériences antérieures. 

 Ces corps sont la tôle de fer , la tôle de cuivre , le plomb 

 laminé, le verre et le cristal. Nous indiquerons sommai- 

 rement les résultats de ces expériences , qui ont été faites 

 avec toutes les précautions nécessaires pour en assurer 

 l'exactitude. 



Résistance moyeane pour uu 

 millimètre carré de la section 

 transversale. 



Tôle de fer tirée dans le sens du laminage 4i tiioB""""»' 



Idem perpendiculairement au sens du laminage 36,4 



Tôle de cuivre 2 i,i 



Plomb laminé i,35 



Tubes et tiges pleines , en verre et en cristal 2,18 



Le fer commence à s'allonger sensiblement , et paraît s'al- 

 térer sous des charges égales aux f au moins de celles qui 

 produisent la rupture. Le même effet a lieu pour le 

 cuivre, avec des charges égales à la moitié de celles qui 

 produisent la rupture ; et pour le plomb , avec des charges 

 qui surpassent un peu cette moitié. Le fer s'allonge quel- 

 quefois de ^ de sa longueur avant de rompre, et le cuivre 

 des I de cette longueur, les dimensions transversales di- 

 minuant en conséquence. Le plomb , après s'être alongé 

 de f„ environ , s'étire lentement sous la dernière charge qui 

 produit la rupture. 



Il se présente, dans les questions relatives à la résistance 

 des solides, une remarque importante qui a fixé l'attention 

 de l'auteur : elle consiste en ce que , dans la plupart des 

 cas, la paroi des vases est tendue à la fois suivant plusieurs 

 directions , tandis que les substances que l'on soumet aux 

 expériences ne sont jamais tendues que dans un sens. Or, 



